( 257 ) 



les argiles du gault; sa puissance est de prs de loo mtres au sud du dpar- 

 tement; c'est une pierre d'un gris ple lgrement verdtre, extrmement 

 glive, et ne pouvant, par cette raison, tre empk)ye aux btisses exposes 

 aux intempries; elle est d'ailleurs fort tendre. Voici, d'aprs M. Sauvage, 

 quelle est sa composition : 



Sable fin quartzeux 1 7 jOO 



Sable vert trs-fin (chlorite) 12,00 



Argile 7 ,00 



Silice glatineuse 56, 00 



Eau 8,00 



Total 100,00 



La grande quantit de silice glatineuse renferme dans cette roche m'a 

 fait prsumer qu'elle pourrait, rduite en poudre trs-fine, se combiner avec 

 la chaux grasse comme une pouzzolane. J'ai pu vrifier cette prsomption 

 sur quelques forts chantillons qui m'ont t envoys par M. Lemoyne, ing- 

 nieur en chef des Ardennes, et j'ai la satisfaction d'annoncer que la poudre 

 de gaize est , en effet , une vritable pouzzolane naturelle qui rendra , clans ^ 



certaines localits, des services d'autant plus importants, qu'on l'obtiendra 

 trs-bas prix. Je ne pense pas que sur place elle puisse revenir plus de 

 5 francs le mtre cube pour extraction et pidvrisation. Il y a mieux: si les 

 sables qui proviennent des boulements de la gaize, et qui s'tendent tout 

 le long des falaises que forme cette roche dans l'arrondissement de Vouziers, 

 si ces sables, disais-je, ne sont pas dpouills par les eaux pluviales d'une 

 partie de leur silice glatineuse , ils doivent pouvoir tre immdiatement em- 

 ploys comme pouzzolane. 



La poudre fine obtenue par la pulvrisation mcanique de la gaize 

 pse, moyennement tasse, 8i4 kilogrammes le mtre cube; donc, toute 

 distance oii les frais de transport n'excderont pas 12 francs la tonne 

 (1000 kilogrammes), le prix de i mtre cube de cette poudre ne dpassera 

 pas i5 francs, ce qui est peu prs le prix moyen des pouzzolanes rsultant 

 de la cuisson des argiles. 



Dans l'essai trs-concluant que j'ai fait, j'ai mlang, bonne consistance 

 de mortier, 100 parties en poids de gaize avec une quantit de chaux grasse 

 en pte fournie par ao parties de chaux pese vive; la prise de ce mlange, 

 immdiatement immerg, a eu lieu en sept jours, et la cohsion de la com- 

 binaison est arrive, aprs cinquante jours, au terme moyen qu'atteignent 

 toutes les pouzzolanes ordinaires aprs ce laps de temps. 



34.. 



